| |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 10354-82

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

Технические условия

Polyethylenefilm.

Specifications

ГОСТ
10354-82

Срок действия с 01.07.83

до 01.07.93

в части первой категории до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на полиэтиленовую пленку, изготовляемую методом экструзии из полиэтилена высокого давления (низкой плотности) и композиций на его основе, содержащих пигменты (красители), стабилизаторы, скользящие, антистатические и модифицирующие добавки.

Пленка применяется в сельском хозяйстве, в мелиоративном и водохозяйственном строительстве; в качестве упаковочного материала в различных отраслях народного хозяйства; для изготовления товаров народного потребления.

Обязательные требования к продукции, направленные на обеспечение ее безопасности для жизни и здоровья населения, изложены в п. 2.5 и табл. 3а (показатель 2 для всех марок, кроме марки Н), п.п. 5.9 и 5.10.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4, 5).

1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1. В зависимости от назначения и исходной композиции пленку выпускают следующих марок:

М-для изготовления транспортных мешков и других изделий, требующих применения пленок наибольшей прочности; окрашенной и неокрашенной, стабилизированной и нестабилизированной;

Т-для изготовления изделий технического назначения, строительства временных сооружений, защитных укрытий, упаковки и комбинированных пленок; окрашенной и неокрашенной, стабилизированной и нестабилизированной;

СТ-для использования в сельском хозяйстве в качествесветопрозрачного атмосферостойкого покрытия культивационных сооружений (теплиц, парников и т.д.) и других целей; окрашенной и неокрашенной, стабилизированной;

СИК-для использования в сельском хозяйстве в качествесветопрозрачного атмосферостойкого покрытия теплиц и другихтипов культивационных сооружений, обеспечивающего повышенный тепличный эффект, неокрашенной, стабилизированной с адсорбентом ИК-излучения;

СК-для использования в сельском хозяйстве при консервации кормов и других назначений; окрашенной и неокрашенной, нестабилизированной;

СМ-для использования в сельском хозяйстве в качестве материала для мульчирования и других целей; неокрашенной, стабилизированной сажей;

В, В1-для использования в мелиоративном и водохозяйственном строительстве в качестве противофильтрационных экранов; В-неокрашенной, комплексно стабилизированной (в том числе сажей), высокомолекулярной; В1-неокрашенной, стабилизированной сажей;

Н-для изготовления изделий народного потребления, упаковки и бытового назначения; окрашенной и неокрашенной, стабилизированной и нестабилизированной.

1.2. Для изготовления пленки марок М, Т, Н, СТ и СК допускается по согласованию с потребителем использование композиции со скользящими, антистатическими и до 5 % модифицирующими добавками, в том числе полимерными; марок СМ, В и В1-до 5 % модифицирующими добавками, в том числе полимерными.

Рекомендуемые марки полиэтилена высокого давления и композиций на их основе приведены в приложении 1а.

1.3. Пленка выпускается смотанной в рулоны в виде рукава, полурукава (рукав, разрезанный по всей длине с одной стороны), полотна (рукав, разрезанный по всей длине с двух сторон с обрезкой или без обрезки кромок), рукава с фальцовкой (со складками), рукава, сложенного вдвое и других видов.

Схема сматывания основных видов пленки в рулон приведена в приложении 1б.

Максимальная ширина пленки всех марок-6000 мм. Ширина пленки марок В и В1 -3000 мм и более, марки СИК-1500мми более, марки СМ-800 мм и более.

Выпуск пленки всех марок толщиной 0,300мм и более при ширине пленки свыше 1500мм-с 01.01.93.

Толщина пленки различных марок приведена в табл. 1.

По требованию потребителя изготовляют пленку других размеров в пределах указанных максимальных значений ширины и толщины и смещения пленки по торцу рулона.

1.4. Предельное отклонение по ширине пленки в рулоне для полотна, полученного обрезкой кромок,-±1 %, для рукава, полурукава и полотна, полученного без обрезки кромок,-±2 %, для рукава с фальцовкой и рукава, сложенного вдвое,-±4 %.

Минимальная длина отрезка пленки в рулоне-50 м.

Количество отрезков пленки в рулоне для высшего сорта должно быть не более двух.

1.1-1.4. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4).

Таблица 1

Номинальная толщина пленки, мм. для марки

Предельное отклонение, %, от номинальной толщины пленки

М, Т, Н

СТ, СК

СМ

СИК

В, В1

высшего сорта

первого сорта

0,015

0,020

0,030

0,030

0,040

0,040

0,050

0,050

0,060

0,060

0,060

0,070

0,0701

0,070

0,080

0,080

0,080

0,100

0,100

0,100

0,100

0,120

0,120

0,120

0,120

±20

±30

0,150

0,150

0,150

0,150

0,200

0,200

0,200

0,180

0,220

0,220

0,220

0,200

0,200

0,250

0,250

0,220

0,250

0,300

0,300

0,250

0,300

0,350

0,350

0,350

0,400

0,400

0,400

0,500

Таблица 1 (Измененная редакция, Изм. № 4).

1.5. Пленку для упаковки пищевых продуктов изготовляют из базовых марок полиэтилена и композиции с рецептурами добавок по ГОСТ 16337-77, разрешенных Министерством здравоохранения СССР для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.

Возможность применения для упаковки пищевых продуктов пленки, изготовленной из полиэтилена марки, не указанной в ГОСТ 10337-77, согласовывают с Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР.

1.6, 1.7. (Исключены, Изм. № 4, 2).

1.8. Условное обозначение пленки состоит из названия материала «пленка полиэтиленовая», марки пленки, вида добавок (п-пигмент или краситель, с-стабилизатор, т- скользящая добавка, а- антистатическая добавка, ф-модифицирующая добавка), вида пленки (рукав, полурукав, полотно и другие), толщины и ширины в миллиметрах, сорта и обозначения настоящего стандарта.

Условное обозначение пленки, допущенной для контакта с пищевыми продуктами, дополняется словом «пищевая».

Пример условного обозначения полиэтиленовой пленки марки Т, содержащей стабилизатор, изготовленной в виде полотна, толщиной 0,100 мм, шириной в рулоне 1400 мм, высшего сорта:

Пленка полиэтиленовая. Тс, полотно, 0,100´400, высший сорт, ГОСТ 10354-82

То же, в виде полурукава:

Пленка полиэтиленовая. Тс, полурукав, 0,100´(1400´2), высший сорт, ГОСТ 10354-82.

То же, в виде рукава:

Пленка полиэтиленовая. Тс, рукав, 0,100´(1400´2), высший сорт, ГОСТ 10354-82.

То же, в виде рукава с фальцовкой глубиной 400мм:

Пленка полиэтиленовая. Тс, рукав с фальцовкой, 0,100´[(1400´2)+(400´4)], высший сорт, ГОСТ 10354-82.

То же, в виде рукава, сложенного вдвое:

Пленка полиэтиленовая, Тс, рукав, сложенный вдвое, 0,100´(1400´4), высший сорт, ГОСТ 10354-82.

1.9. Код ОКП для каждой марки в зависимости от толщины, сорта и добавок по Общесоюзному классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции должен соответствовать указанному в обязательном приложении 1.

1.8, 1.9. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Пленка должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.2. Пленка не должна иметь трещин, запрессованных складов, разрывов и отверстий.

Термины и определения дефектов пленки приведены в приложении 2а.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.3. Смещение пленки по торцу рулона допускается в пределах допуска по ширине.

2.4. По физико-механическим и электрическим показателям полиэтиленовая пленка должна соответствовать требованиям к нормам, указанным в табл. 3.

2.5. Пленка для упаковки пищевых продуктов должна соответствовать следующим показателям:

пленка не должна придавать дистиллированной воде постороннего запаха и привкуса выше 1 балла и изменять цвет и прозрачность дистиллированной воды;

концентрация формальдегида в водной вытяжке не должна превышать 0,1 мг/л.

При несоответствии этим требованиям пленку допускается использовать для других целей.

Таблица 3*

* Таблица 2 исключена (Изм. № 2).

Наименование показателя

Норма для марки

М

Т

Высший сорт

Первый сорт

толщиной до 0,03 мм включ.

толщиной св. 0,03 мм до 0,10 мм включ.

толщиной св. 0.10 мм

Высший сорт

Первый сорт

Высший сорт

Первый сорт

Высший сорт

Первый сорт

1. Прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее:

в продольном направлении

16,1 (165)

16,1 (165)

16,1 (165)

16,1 (165)

14,7 (150)

14,7 (150)

14,7 (150)

14,7 (150)

в поперечном направлении

14,7 (150)

14,7 (150)

13,7 (140)

13,7 (140)

13,7 (140)

12,7 (130)

13,7 (140)

12,7 (130)

2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее:

в продольном направлении

450

450

150

120

300

250

360

300

в поперечном направлении

450

450

150

150

400

350

430

350

3. Статический коэффициент трения

0,1-0,5

0,1-0,5

-

-

0,1-0,5

0,1-0,5

4. Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более

1·1016

-

-

1·1016

1·1016

Продолжение табл. 3

Наименование показателя

Норма для марки

Н

толщиной до 0,03 мм включ.

толщиной св. 0,03 мм до 0,10 мм включ.

толщиной св. 0,10 мм

Высший сорт

Первый сорт

Высший сорт

Первый сорт

Высший сорт

Первый сорт

1. Прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее:

в продольном направлении

14,7 (150)

14,7 (150)

14,7 (150)

13,7 (140)

14,7 (150)

13,7 (140)

в поперечном направлении

11,8 (120)

11,8 (120)

12,7 (130)

11,8 (120)

13,7 (140)

12,7 (130)

2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее:

в продольном направлении

150

100

300

200

330

250

в поперечном направлении

150

130

350

300

400

300

3. Статический коэффициент трения

-

-

0,1-0,5

0,1-0,5

4. Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более

-

-

1·1016

1·1016

Продолжение табл. 3

Наименование показателя

Норма для марки

СТ, СК

СИК

СМ

толщиной до 0,10 мм включ,

толщиной св. 0,10 мм

Высшая

Первая

Высшая

Первая

Высший сорт

Первый сорт

Высший сорт

Первый сорт

Высший сорт

Первый сорт

Высший сорт

Первый сорт

1. Прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее:

в продольном направлении

14,7 (150)

14,7 (150)

14,7 (150)

14,7 (150)

13,7 (140)

12,7 (130)

13,7 (140)

12,7 (130)

в поперечном направлении

13,7 (140)

12,7 (130)

13,7 (140)

12,7 (130)

12,7 (130)

11,8 (120)

12,7 (130)

11,8 (120)

2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее:

в продольном направлении

300

250

350

250

400

300

300

300

в поперечном направлении

400

350

440

350

500

350

350

350

3. Статический коэффициент трения

0,1-0,5

0,1-0,5

-

-

-

-

4. Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более

1·1016

1·1016

-

-

-

-

Продолжение табл. 3

Наименование показателя

Норма для марки

В

В1

Высший сорт

Первый сорт

Высший сорт

Первый сорт

1 Прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее

По ГОСТ 14236-81 и п. 5.6 настоящего стандарта

в продольном направлении

14,7 (150)

14,7 (150)

13,7 (140)

13,7 (140)

в поперечном направлении

13,7 (140)

13,7 (140)

12,7 (130)

12,7 (130)

2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

в продольном направлении

450

450

350

350

То же

в поперечном направлении

450

450

400

400

3 Статический коэффициент трения

-

-

-

-

По п. 5.7 настоящего стандарта

4 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более

-

-

-

-

По ГОСТ 6433.2-71 и п. 5.8 настоящего стандарта

Примечания:

1. Допускается для пленок, полученных из композиций на основе полиэтилена с видами добавок п, а, ф и композиций полиэтилена рецептур 09, 10, 12, 14, 96-100, 901, снижение показателей прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве:

на 10 % для пленок, изготовленных на основе полиэтилена с показателем текучести расплава менее 2 г/10 мин;

на 20 % для пленок, изготовленных на основе полиэтилена с показателем текучести расплава 2 г/10 мин и выше;

2. Статический коэффициент трения определяют только для пленки со скользящей добавкой.

3. Удельное поверхностное электрическое сопротивление определяют только для пленки с антистатической добавкой.

(Таблица 3 Измененная редакция, Изм. № 4).

2.6. Показатели пленки, определение которых не предусмотрено настоящим стандартом, и расчетная масса 1 м2 пленки приведены в приложениях 2-4.

2.5, 2.6. (Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

2.7. Показатели пожаровзрывоопасности пленки приведены в табл. 3а.

Таблица 3а

Наименование показателя

Норма

Метод испытании

1 Коэффициент дымообразования, м2/кг, не более

1600

По ГОСТ 12.1 044-89 и п. 5.11 настоящего стандарта

2 Кислородный индекс, %, не менее

18

То же

3 Показатель токсичности продуктов горения (при времени экспозиции 30 мин), г/м3, не менее

17

»

Примечание. Показатели определяют при постановке пленки на производство, а для ранее освоенной продукции при замене сырья и изменении технологического процесса изготовления.

2.7. (Дополнено, Изм. № 4).

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Пленка не является токсичным материалом. Использование ее в нормальных комнатных или атмосферных условиях не требует мер предосторожности.

3.2. При переработке пленки при температурах, превышающих температуру плавления полиэтилена, возможно выделение оксид углерода, непредельных углеводородов, органических кислот, альдегидов.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных паров и газов термоокислительной деструкции в воздухе рабочей зоны производственных помещений должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88 и не должны превышать нормы, утвержденные органами здравоохранения.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

Предельно допустимые концентрации (ПДК) и класс опасности основных продуктов термоокислительной деструкции в воздухе рабочей зоны производственных помещений в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 приведены в табл. 4.

Таблица 4

Наименование продукта*

Предельно допустимая концентрация, мг/м3

Класс опасности

Действие на организм

Формальдегид

0,5

2

Выраженное раздражающее, сенсибилизирующее действие

Ацетальдегид

5,0

3

Общее токсическое действие

Окись углерода

20,0

4

То же

Уксусная кислота

5,0

3

»

* Пары продуктов термоокислительной деструкции полностью выводятся из организма.

Таблица 4 (Измененная редакция, Изм. № 4).

3.3. При производстве пленки в помещениях должны осуществляться систематический контроль в воздухе рабочей зоны концентрации вредных паров и газов и определения состава газообразных продуктов.

Помещение должно быть оснащено общеобменной, местной вытяжной и приточной вентиляцией. Кратность обмена воздуха в помещении должна составлять не менее 8-10. Общеобменная вытяжка принимается равной 0,5 от местной при скорости воздуха в вытяжной вентиляции 2 м/с.

При аварийных ситуациях необходимо пользоваться противогазами с коробками марок: СО, белая и А, коричневая.

3.4. Пленка невзрывоопасна, при поднесении открытого огня загорается без взрыва и горит коптящим пламенем с образованием расплава и выделением перечисленных в п. 3.2 токсичных продуктов.

Температура воспламенения около 300 °С, температура самовоспламенения около 400 °С. Пленка относится к группе горючих легковоспламеняемых материалов.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

При переработке пленки при температуре, превышающей температуру плавления, необходимо соблюдать требования пожаро-и взрывобезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.3.003-86.

При возникновении пожара пленку тушить всеми известными способами пожаротушения.

3.5. При производстве пленки и работе с ней (сматывание рулонов, протягивание через валки) возможно скопление зарядов статического электричества на поверхности пленки.

В момент прикосновения к такой пленке происходит электрический разряд, вызывающий легкое покалывание.

В соответствии с правилами защиты от статического электричества оборудование должно быть заземлено, рабочие места снабжены резиновыми ковриками, относительная влажность в рабочем помещении должна быть 60-30 %. Для уменьшения электрического заряда рекомендуется оснащать оборудование нейтрализаторами статического электричества.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.6. При производстве пленки необходимо соблюдать требования ГОСТ 17.2.3.02-78.

(Дополнено, Изм. № 5).

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Пленку принимают партиями. Партией считают количество пленки одного размера, сорта и марки, изготовленной из полиэтилена одной марки, массой не менее 50 кг и не более 60 т и сопровождаемое одним документом о качестве.

4.2. Документ о качестве должен содержать:

наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение пленки;

марку полиэтилена;

номер партии;

число упаковочных единиц;

массу нетто;

массу брутто;

общую длину пленки всех рулонов партии;

количество пленки во всех рулонах партии в квадратных метрах;

дату изготовления;

результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии пленки требованиям настоящего стандарта;

обозначение настоящего стандарта;

штамп ОТК или штамп «Выпущено методом самоконтроля»,

4.3. Для контроля качества пленки на соответствие требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные испытания.

Определение статического коэффициента трения, удельного поверхностного электрического сопротивления (п. 2.4) и испытание пленок на соответствие требованиям п. 2.5 изготовитель проводит периодически не реже одного раза в квартал.

Число рулонов, отобранных от партии для испытаний, должно составлять 1 %, но не менее двух рулонов.

4.1-4.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

4.4, 4.5. (Исключены, Изм. № 2).

4.6. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Для проведения испытаний от каждого рулона, отобранного, как указано в п. 4.3, по всей ширине пленки в рулоне отрезают две полосы длиной не менее 0,2 м площадью 0,5-2 м2 каждая на расстоянии не менее 1 м друг от друга.

5.1а. Смещение пленки по торцу рулона (±В) измеряют при помощи угольника по ГОСТ 3749-77 или ГОСТ 5094-74 или другой нормативно-технической документации и металлической линейки по ГОСТ 427-75 с ценой деления 1 мм в соответствии с черт. 1а.

1-шпуля; 2-угольник, 3-линейка

Черт. 1а

5.1а. (Дополнено, Изм. № 4).

5.2. Толщину пленки измеряют по ГОСТ 17035-86 по методу А в комнатных условиях. Измерения проводят по всей ширине полос, отобранных, как указано по п. 5.1, без предварительного кондиционирования.

Первое измерение толщины проводят на расстоянии (10±2) мм от края полосы, последующие-через каждые (50±5) мм для пленки шириной до 1500 мм и через (300±5) мм для пленки шириной свыше 1500 мм.

Для измерений применяют приборы и устройства по ГОСТ 10593-74, ГОСТ 6933-81, ГОСТ 11007-66, ГОСТ 11098-75 или другие приборы с погрешностью измерения прибора в зависимости от толщины пленки по ГОСТ 17035-86 с измерительными поверхностями «плоская/плоская».

Если в отдельной точке толщина пленки отклоняется от допускаемой, то измеряют в другой точке, вдоль линии измерениянарасстоянии (20±2) мм от точки, взятой первоначально. При этом не учитывается результат измерения толщины пленки в первоначально взятой точке.

По результатам измерений определяют максимальное и минимальное значения толщины пленки в рулоне и отклонения от номинальной толщины. За результат испытания принимают максимальное и минимальное отклонения от номинальной толщины.

5.3. Ширину пленки в рулоне определяют по двум линиям на расстоянии (5±2) см от концов каждой из полос, отобранных, как указано в п. 5.1. Измерения проводят металлической линейкой с ценой деления 1 мм по ГОСТ 427-75 или другим измерительным инструментом с той же ценой деления.

По результатам четырех измерений определяют максимальное и минимальное значения ширины пленки в рулоне и отклонения от номинального значения. За результат испытания принимают максимальное и минимальное отклонения от номинальной ширины.

5.4. Длину пленки измеряют в процессе изготовления счетчиком метража с погрешность не болей 1 %.

Количество пленки (S) в квадратных метрах вычисляют по формулам:

S=L·B

-для полотна;

S=L·2B

-для рукава и полурукава;

S=L·(2B+4F)

-для рукава с фальцовкой;

S=L·4B

-для рукава, сложенного вдвое,

где L-длина пленки, измеряемая в процессе изготовления, м;

В- номинальная ширина пленки в рулоне, м;

F- глубина фальцовки, м.

При возникновении разногласий изменение длины пленкинедолжно быть более ±3 % по сравнению с длиной пленки, измеренной в процессе изготовления.

5.1-5.4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

5.5. Внешний вид пленки определяют визуально без применения увеличительных приборов.

5.6. Прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве определяют по ГОСТ 14236-81 без предварительного кондиционирования пленки на разрывной машине любого типа, шкала нагрузок которой выбирается так, чтобы измеряемое усилие составляло от 5 до 90 % от номинального значения шкалы, а расстояние между зажимами-не менее 500 мм.

Испытания проводят в комнатных условиях на образцах шириной (15,0±0,2) мм, вырезанных в продольном и поперечном направлениях из пленки, отобранной в соответствии с п. 5.1.

Образцы вырезают любым режущим инструментом, позволяющим получить образец с прямыми параллельными сторонами и ровными, гладкими краями без зазубрин и других видимых дефектов.

Скорость раздвижения зажимов испытательной машины-(500,0±50,0) мм/мин, расчетная и зажимная длина-(50,0±1,0) мм.

Допускается измерение относительного удлинения на образце с расчетной и зажимной длиной (25,0±1,0) мм. Относительное удлинение при разрыве определяют по изменению расчетной длины или расстояния между зажимами.

При разногласиях в оценке относительного удлинения испытания проводят на образцах с расчетной и зажимной длиной (50,0±1,0) мм.

За результат испытаний пленки в рулоне принимают среднее арифметическое результатов пяти определений отдельно в продольном и поперечном направлениях. При этом минимальное значение измерений в одном направлении не должно быть ниже норм, установленных в табл. 3, более чем на 10 %. В случае отклонения хотя бы одного значения от допускаемого испытания повторяют на удвоенном количестве образцов от того же рулона. За результат повторных испытаний принимают среднее арифметическое результатов 10 определений. За результат испытания партии принимают минимальное из средних арифметических значений прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

5.7. За статический коэффициент трения принимают значение тангенса угла наклона плоскости, при котором начинается скольжение двух поверхностей испытуемой пленки.

5.7.1. Аппаратура

Прибор (черт. 1) состоит из установочной плиты 1, снабженной уровнем и регулировочными винтами, электромеханическим приводом, поворотной плиты 2, способной изменять угол наклона, измерительной шкалы 3, фиксирующей угол наклона плиты, и нагрузочного бруска 4. Остановка привода и фиксирование угла наклона происходят автоматически.

Допускается использование других приборов аналогичного принципа действия с погрешностью измерения в пределах ± 0,5.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

5.7.2. Подготовка к испытанию

Образцы для испытаний изготовляют не ранее чем через сутки после изготовления пленки.

Из двойного слоя пленки (рукава, полурукава, полотна, сложенного вдвое) вырезают не менее трех пар образцов размером (10´32)±0,5 и (6´12)±0,5 см так, чтобы длинный край образца соответствовал продольному направлению пленки.

5.7.3. Проведение испытания

Прибор устанавливают на рабочем столе в горизонтальном положении по уровню. Образец размером (10´32)±0,5 см, состоящий из двух слоев, помещают вдоль наклонной плиты. Край нижней пленки вставляют в зажимы, верхний слой пленки снимают.

Черт. 1

На нагрузочном бруске двумя зажимами закрепляют образец пленки размером (6´12)±0,5 см, также сняв при этомверхнийслой. Пленка на плите и на бруске должна быть натянута ровно, без складок и морщин.

Включают тумблер прибора «Сеть», при этом на пульте управления зажигается лампа «220 В».

Поворотную плиту приводят в горизонтальное положение нажатием кнопки «Вниз». При остановке плиты в горизонтальном положении стрелка шкалы должна устанавливаться в нулевое положение.

Нагрузочный брусок устанавливают на поворотной плите, при этом рамка бруска должна находиться на линии упоров в рабочей щели бесконтактного выключателя. О правильном расположении бруска на плите сигнализирует лампа «Готов» на пульте управления.

Нажимают кнопку «Вверх», при этом включается привод и начинается подъем плиты. При достижении момента начала скольжения бруска происходит отключение привода и гаснет лампа «Готов».

Снимают показание значения угла трения.

Нажатием кнопки «Вниз» стол возвращают в исходное положение.

Значение статического коэффициента трения определяют как значение тангенса угла наклона плоскости.

За результат измерений пленки в рулоне принимают среднее арифметическое трех определений.

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов.

5.8. Удельное поверхностное электрическое сопротивление определяют на пленке толщиной от 0,03 мм и более по ГОСТ 6433.2-71 на образцах в форме диска диаметром 100 мм, при комнатных условиях по ГОСТ 6433.1-71 и напряжении 100 В.

Измерение производят с помощью электродов, изготовленных из нержавеющей стали, латуни или благородного металла. Электроды должны иметь следующие размеры:

измерительный электрод диаметром (50,0±0,2) мм;

высоковольтный электрод диаметром не менее 75 мм;

охранный кольцевой электрод шириной не менее 10 мм.

Контакт электрода с образцом создается давлением.

Допускается использовать измерительные электроды диаметром (25,0±0,2) мм, высоковольтный электрод диаметром не менее 40 мм и охранный электрод шириной не менее 5 мм.

Испытания проводят на трех образцах, изготовленных после выдержки пленки в течение суток при комнатных условиях.

Не допускается протирать и промывать поверхность образцов перед испытанием.

За результат измерения пленки в рулоне принимают среднее арифметическое результатов трех измерений.

За результат испытания принимают максимальное из средних арифметических значений удельного поверхностного сопротивления

5.6-5.8. (Измененная редакция, Изм. № 2).

5.9. Гигиенические показатели пленки определяют по ГОСТ 22648-77.

Соотношение площади поверхности образцов (см2) к объему жидкости (см3) должно быть 2 : 1.

5.6-5.9. (Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

5.9.1 Водную вытяжку для определения запаха и привкуса готовят следующим образом: образец пленки размером 15´10 см. разрезанный на несколько полос произвольного размера, заливают водой, нагретой до 80 °С, и выдерживают в течение 24 ч при комнатной температуре

5.9.2. Концентрацию формальдегида в водных вытяжках определяют по «Методическим рекомендациям 1849-78» и (или) Инструкции 880-71 органа здравоохранения России.

Водную вытяжку готовят по п. 5.9.1, используя образец размером 20´20 см, разрезанный на несколько полос произвольного размера.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

Концентрацию формальдегида определяют на фотоэлектрокалориметре по ГОСТ 22648-77 или визуальным сравнением окраски испытуемого раствора со шкалой. В этом случае содержание формальдегида в 3 см3 испытуемого раствора определяют по табл. 6.

Концентрацию формальдегида в водной вытяжке (X) в мг/л вычисляют по формуле

,

где т- масса формальдегида в 3 см3 испытуемого дистиллята, мг, найденная по табл. 6.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.10. Определение изменения цвета и прозрачности дистиллированной воды после выдержки в ней пленки

Таблица 6

Наименование компонента

Номер шкалы

1

2

3

4

5

Раствор формальдегида, см3

0

0,03

0,05

0,07

0,10

Дистиллированная вода, см3

3

2,97

2,95

2,93

2,90

Содержание формальдегида, мг

0

0,0003

0,0005

0,0007

0,001

Образец размером 20´20 см, разрезанный на несколько полос произвольного размера, помещают в стеклянный стакан и три раза промывают горячей дистиллированной водой по ГОСТ 6709-72 при энергичном перемешивании стеклянной палочкой. Затем образец (полосы) чистым пинцетом переносят в чистую стеклянную колбу с пришлифованной стеклянной пробкой вместимостью 1 л и заливают 800 см3 дистиллированной воды, нагретой до 80 °С Одновременно в такую же колбу без образца заливают такое же количество дистиллированной воды. Обе колбы помещают на 4 ч в термостат при 80 °С. По истечении того времени вытяжку сливают с образца, отбирают по 50 см вытяжки и контрольной пробы воды, помещают в два цилиндра из бесцветного стекла и сравнивают визуально цвет и прозрачность вытяжки с контрольной пробой воды.

5.11. Коэффициент дымообразования, показатель токсичности продуктов горения, кислородный индекс определяют по ГОСТ 12.1.044-89.

5.11. (Дополнено, Изм. № 4).

6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Пленку наматывают в рулоны на пластмассовые втулки, шпули картонно-бумажные, стержни Допускается намотка пленки без втулок, шпуль и стержней.

Рулоны пленки упаковывают в один-два слоя бумаги по ГОСТ 8273-75 или пленочных отходов от производства полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 или других полимерных пленок по нормативно-технической документации с последующим закреплением на торцах. Допускается комбинированная упаковка бумага-пленка.

Масса рулона при ручной погрузке-не более 50 кг, при механизированной-не более 500 кг

Для пленок марок СТ, СК, СИК и СМ масса рулона-не более 50 кг при ширине пленки до 3000 мм и не более 80 кг при ширине пленки 3000 мм и более.

6.2. К каждому рулону, упакованному по п. 6.1, прикрепляют или вкладывают под первый слой пленки ярлык с указанием:

наименования и (или) товарного знака предприятия-изготовителя,;

условного обозначения пленки;

ширины исходного рукава;

марки полиэтилена;

номера партии и рулона;

массы нетто;

массы брутто;

длины пленки в рулоне;

количество пленки в рулоне в квадратных метрах;

даты изготовления;

обозначения настоящего стандарта;

фамилии упаковщика;

Ярлык на рулонах с пленкой марки СИК должен иметь желтую полосу, СМ-черную, В-голубую. СТ-красную, марка пленки, соответствующая требованиям «Пищевая»,-зеленую полосу.

При автоматизированном процессе производства пленки на ярлыке вместо полос проставляются специальные коды.

6.3. Транспортная маркировка-по ГОСТ 14192-77.

6.1-6.3. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4, 5).

6.4. Пленку транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

Транспортирование пленки речным транспортом производят в контейнерах или пакетами по ГОСТ 26663-85.

При перевозке рулонов пленки железнодорожным транспортом-повагонная отправка в крытых вагонах или отправка в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477-79. В пакетированном виде транспортируют рулоны пленки длиной до 1200 мм включительно. Допускается по согласованию с потребителем транспортировать рулоны пленки в непакетированном виде. Пакеты формируют по ГОСТ 26663-85 механизированным или ручным способом па поддонах по ГОСТ 9078-84. Параметры и размеры пакетов должны соответствовать требованиям ГОСТ 24597-81, максимальный размер пакета 1240´1040´1350 мм, масса брутто пакета-не более 1,25 т, средства скрепления грузов в транспортных пакетах-по ГОСТ 21650-76.

6.4. (Измененная редакция, Изм. № 3)

6.5. Пленку хранят в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении при температуре от 5 до 40 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Допускается хранение пленки; в неотапливаемом складском помещении при температуре до минус 30 °С не более 1 месяца.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие пленки требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий упаковки, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения пленки марок М, Т, Н и СК без добавок-10 лет, марок СИК, СТ, СМ, В, В1) и марок М, Т, Н, СК с добавками-1 год со дня изготовления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1а

Справочное

Рекомендуемые марки полиэтилена высокого давления и композиции на их основе

Марки пленки

Марки сырья

М

Базовые марки 10604-007, 10204-003 и композиции на их основе, окрашенные и неокрашенные, стабилизированные и нестабилизированные по ГОСТ 16337-77.

Т

Базовые марки 10604-007, 15303-003, 17501-006, 16204020, 16705-040, 17603-006, 10204-003, 16405-020, 16904-010, 15503-004, 17703-010, 15003-002, 15105-002, 12603-010, 17305-070 и композиции на их основе, окрашенные и неокрашенные, стабилизированные и нестабилизированные по ГОСТ 16337-77.

Н

Базовые марки 10604-007, 15303-003, 17504-006, 10204-020, 16705-040, 17603-006, 10204-003, 16405-020, 16904-040, 15503-004, 17703-010, 15003-002, 15105-002, 12603-010, 17305-070, 10803-020, 16803-070, 15803-020, 11503-070 и композиции на их основе, окрашенные и неокрашенные, стабилизированные и нестабилизированные по ГОСТ 16337-77.

ст

Базовые марки 10604-007, 15303-003, 17504-006, 10204-020, 16705-040, 17603-006, 10204-003, 16405-020, 16904-040, 15503-004, 17703-010, 15003-002, 15105-002, 12603-010, 17305-070, 10803-020, 16803-070, 15803-020, 11503-070 и композиции на их основе, окрашенные и неокрашенные, стабилизированные и нестабилизированные по ГОСТ 16337-77.

СК

Базовые марки 10604-007, 15303-003, 17504-006, 10204-020, 16705-040, 17603-006, 10204-003, 16405-020, 16904-040, 15503-004, 17703-010, 15003-002, 15105-002, 12603-010, 17305-070, 10803-020, 16803-070, 15803-020, 11503-070 и композиции на их основе, неокрашенные, и окрашенные в том числе по рецептуре 901 по ГОСТ 16337-77.

см

Композиции 108-156, 108-157, неокрашенные, стабилизированные по ТУ 6-05-2002-86; все базовые марки, стабилизированные по рецептуре 14, неокрашенные по ГОСТ 16337-77.

СИК

Композиции 108-236, 158-236, 153-236, неокрашенные, стабилизированные по ТУ 6-05-2002-86.

в

Композиции 153-237, неокрашенная, стабилизированная по ТУ 6-05-2002-86; 153-14, 175-14 неокрашенная, стабилизированная по ГОСТ 16337-77.

в1

Композиция 102-237, неокрашенная, стабилизированная по ТУ 6-05-2002-86; все базовые марки, стабилизированные по рецептуре 14, неокрашенные по ГОСТ 16337-77.

Примечания:

1. Допускается применение сырья других марок, в том числе импортных, пленки из которых удовлетворяют требованиям настоящего стандарта.

2 Повторное использование перечисленных марок сырья при производстве отдельных марок пленок, удовлетворяющих требованиям настоящего стандарта, определяется технологическим регламентом, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 4)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1б

Обязательное

Схема сматывания основных видов пленки в рулон

Черт. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

Таблица 1

Толщина,

мм

Сорт

Код ОКП для пленки марки М

Без добавок
(базовая марка)

С добавками

Стабилизатор (с)

Пигмент или краситель (п)

Скользящая (т)

Антистатическая (а)

Модифицирующая (ф)

0,015

Первый

22 4511 0101

22 4511 3401

22 4511 3501

22 4511 3601

22 4511 3701

22 4511 3801

0,020

Первый

22 4511 0102

22 4511 3402

22 4511 3502

22 4511 3602

22 4511 3702

22 4511 3802

0,030

Первый

22 4511 0103

22 4511 3403

22 4511 3503

22 451 1 3603

22 4511 3703

22 4511 3803

0,040

Первый

22 4511 0104

22 4511 3404

22 4511 3504

22 4511 3604

22 4511 3704

22 4511 3804

0,050

Первый

22 4511 0105

22 4511 3405

22 4511 3505

22 4511 3605

22 4511 3705

22 4511 3805

0,060

Первый

22 4511 0106

22 4511 3406

22 4511 3506

22 4511 3606

22 4511 3706

22 4511 3806

0,070

Первый

22 4511 0107

22 4511 3407

22 4511 3507

22 4511 3607

22 4511 3707

22 4511 3807

0,080

Первый

22 4511 0108

22 4511 3408

22 4511 3508

22 4511 3608

22 4511 3708

22 4511 3808

0,100

Первый

22 4511 0109

22 4511 3409

22 4511 3509

22 4511 3609

22 4511 3709

22 4511 3809

0,120

Первый

22 4511 0110

22 4511 3410

22 4511 3510

22 4511 3610

22 4511 3710

22 4511 3810

0,150

Первый

22 4511 0111

22 4511 3411

22 4511 3511

22 4511 3611

22 4511 3711

22 4511 3811

0,200

Первый

22 4511 0112

22 4511 3412

22 4511 3512

22 4511 3612

22 4511 3712

22 4511 3812

0,220

Первый

22 4511 0113

22 4511 3413

22 4511 3513

22 4511 3613

22 4511 3713

22 4511 3813

0,250

Первый

22 4511 0114

22 4511 3414

22 4511 3514

22 4511 3614

22 4511 3714

22 4511 3814

0,300

Первый

22 4511 0115

22 4511 3415

22 4511 3515

22 4511 3615

22 4511 3715

22 4511 3815

0,350

Первый

22 4511 0116

22 4511 3416

22 4511 3516

22 4511 3616

22 4511 3716

22 4511 3816

0,400

Первый

22 4511 0117

22 4511 3417

22 4511 3517

22 4511 3617

22 4511 3717

22 4511 3817

0,500

Первый

22 4511 0118

22 4511 3418

22 4511 3518

22 4511 3618

22 4511 3718

22 4511 3818

0,015

Высший

22 4511 0119

22 4511 3419

22 4511 3519

22 4511 3619

22 4511 3719

22 4511 3819

0,020

Высший

22 4511 0120

22 4511 3420

22 4511 3520

22 4511 3620

22 4511 3720

22 4511 3820

0,030

Высший

22 4511 0121

22 4511 3421

22 4511 3521

22 4511 3621

22 4511 3721

22 4511 3821

0,040

Высший

22 4511 0122

22 4511 3422

22 4511 3522

22 4511 3622

22 4511 3722

22 4511 3822

0,050

Высший

22 4511 0123

22 4511 3423

22 4511 3523

22 4511 3623

22 4511 3723

22 4511 3823

0,060

Высший

22 4511 0124

22 4511 3424

22 4511 3524

22 4511 3624

22 4511 3724

22 4511 3824

0,070

Высший

22 4511 0125

22 4511 3425

22 4511 3525

22 4511 3625

22 4511 3725

22 4511 3825

0,080

Высший

22 4511 0126

22 4511 3426

22 4511 3526

22 4511 3626

22 4511 3726

22 4511 3826

0,100

Высший

22 4511 0127

22 4511 3427

22 4511 3527

22 4511 3627

22 4511 3727

22 4511 3827

0,120

Высший

22 4511 0128

22 4511 3428

22 4511 3528

22 4511 3628

22 4511 3728

22 4511 3828

0,150

Высший

22 4511 0129

22 4511 3429

22 4511 3529

22 4511 3629

22 4511 3729

22 4511 3829

0,200

Высший

22 4511 0130

22 4511 3430

22 4511 3530

22 4511 3630

22 4511 3730

22 4511 3830

0,220

Высший

22 4511 0131

22 4511 3431

22 4511 3531

22 4511 3631

22 4511 3731

22 4511 3831

0,250

Высший

22 4511 0132

22 4511 3432

22 4511 3532

22 4511 3632

22 4511 3732

22 4511 3832

0,300

Высший

22 4511 0133

22 4511 3433

22 4511 3533

22 4511 3633

22 4511 3733

22 4511 3833

0,350

Высший

22 4511 0134

22 4511 3434

22 4511 3534

22 4511 3634

22 4511 3734

22 4511 3834

0,400

Высший

22 4511 0135

22 4511 3435

22 4511 3535

22 4511 3635

22 4511 3735

22 4511 3835

0,500

Высший

22 4511 0136

22 4511 3436

22 4511 3536

22 4511 3636

22 4511 3736

22 4511 3836

Таблица 2

Толщина,

мм

Сорт

Код ОКП для пленки марки Т

Без добавок
(базовая марка)

С добавками

Стабилизатор (с)

Пигмент или краситель (п)

Скользящая (т)

Антистатическая (а)

Модифицирующая (ф)

0,015

Первый

22 4511 0201

22 4511 3901

22 4511 4001

22 4511 4101

22 4511 4201

22 4511 4301

0,020

Первый

22 4511 0202

22 4511 3902

22 4511 4002

22 4511 4102

22 4511 4202

22 4511 4202

0,030

Первый

22 4511 0203

22 4511 3903

22 4511 4003

22 4511 4103

22 4511 4203

22 4511 4303

0,040

Первый

22 4511 0204

22 4511 3904

22 4511 4004

22 4511 4104

22 4511 4204

22 4511 4304

0,050

Первый

22 4511 0205

22 4511 3905

22 4511 4005

22 4511 4105

22 4511 4205

22 4511 4305

0,060

Первый

22 4511 0206

22 4511 3906

22 4511 4006

22 4511 4106

22 4511 4206

22 4511 4306

0,070

Первый

22 4511 0207

22 4511 3907

22 4511 4007

22 4511 4107

22 4511 4207

22 4511 4307

0,080

Первый

22 4511 0208

22 4511 3908

22 4511 4008

22 4511 4108

22 4511 4208

22 4511 4308

0,100

Первый

22 4511 0209

22 4511 3909

22 4511 4009

22 4511 4109

22 4511 4209

22 4511 4309

0,120

Первый

22 4511 0210

22 4511 3910

22 4511 4010

22 4511 4110

22 4511 4210

22 4511 4310

0,150

Первый

22 4511 0211

22 4511 3911

22 4511 4011

22 4511 4111

22 4511 4211

22 4511 4311

0,200

Первый

22 4511 0212

22 4511 3912

22 4511 4012

22 4511 4112

22 4511 4212

22 4511 4312

0,220

Первый

22 4511 0213

22 4511 3913

22 4511 4013

22 4511 4113

22 4511 4213

22 4511 4313

0,250

Первый

22 4511 0214

22 4511 3914

22 4511 4014

22 4511 4114

22 4511 4214

22 4511 4314

0,300

Первый

22 4511 0215

22 4511 3915

22 4511 4015

22 4511 4115

22 4511 4215

22 4511 4315

0,350

Первый

22 4511 0216

22 4511 3916

22 4511 4016

22 4511 4116

22 4511 4216

22 4511 4316

0,400

Первый

22 4511 0217

22 4511 3917

22 4511 4017

22 4511 4117

22 4511 4217

22 4511 4317

0,500

Первый

22 4511 0218

22 4511 3918

22 4511 4018

22 4511 4118

22 4511 4218

22 4511 4318

0,015

Высший

22 4511 0219

22 4511 3919

22 4511 4019

22 4511 4119

22 4511 4219

22 4511 4319

0,020

Высший

22 4511 0220

22 4511 3920

22 4511 4020

22 4511 4120

22 4511 4220

22 4511 4320

0,030

Высший

22 4511 0221

22 4511 3921

22 4511 4021

22 4511 4121

22 4511 4221

22 4511 4321

0,040

Высший

22 4511 0222

22 4511 3922

22 4511 4022

22 4511 4122

22 4511 4222

22 4511 4322

0,050

Высший

22 4511 0223

22 4511 3923

22 4511 4023

22 4511 4123

22 4511 4223

22 4511 4323

0,060

Высший

22 4511 0224

22 4511 3924

22 4511 4024

22 4511 4124

22 4511 4224

22 4511 4324

0,070

Высший

22 4511 0225

22 4511 3925

22 4511 4025

22 4511 4125

22 4511 4225

22 4511 4325

0,080

Высший

22 4511 0226

22 4511 3926

22 4511 4026

22 4511 4126

22 4511 4226

22 4511 4326

0,100

Высший

22 4511 0227

22 4511 3927

22 4511 4027

22 4511 4127

22 4511 4227

22 4511 4327

0,120

Высший

22 4511 0228

22 4511 3928

22 4511 4028

22 4511 4128

22 4511 4228

22 4511 4328

0,150

Высший

22 4511 0229

22 4511 3929

22 4511 4029

22 4511 4129

22 4511 4229

22 4511 4329

0,200

Высший

22 4511 0230

22 4511 3930

22 4511 4030

22 4511 4130

22 4511 4230

22 4511 4330

0,220

Высший

22 4511 0231

22 4511 3931

22 4511 4031

22 4511 4131

22 4511 4231

22 4511 4331

0,250

Высший

22 4511 0232

22 4511 3932

22 4511 4032

22 4511 4132

22 4511 4232

22 4511 4332

0,300

Высший

22 4511 0233

22 4511 3933

22 4511 4033

22 4511 4133

22 4511 4233

22 4511 4333

0,350

Высший

22 4511 0234

22 4511 3934

22 4511 4034

22 4511 4134

22 4511 4234

22 4511 4334

0,400

Высший

22 4511 0235

22 4511 3935

22 4511 4035

22 4511 4135

22 4511 4235

22 4511 4335

0,500

Высший

22 4511 0236

22 4511 3936

22 4511 4036

22 4511 4136

22 4511 4236

22 4511 4336

Таблица 3

Толщина,

мм

Сорт

Код ОКП для пленки марки Н

Без добавок (базовая марка)

С добавками

Стабилизатор (с)

Пигмент или краситель (п)

Скользящая (т)

Антистатическая (а)

Модифицирующая (ф)

0,015

Первый

22 4511 0301

22 4511 9101

22 4511 9201

22 4511 9301

22 4511 9401

22 4511 9501

0,020

Первый

22 4511 0302

22 4511 9102

224511 9202

22 4511 9302

22 4511 9402

22 4511 9502

0,030

Первый

22 4511 0303

22 4511 9103

22 4511 9203

22 4511 9303

22 4511 9403

22 4511 9503

0,040

Первый

22 4511 0304

22 4511 9104

22 4511 9204

22 4511 9304

22 4511 9404

22 4511 9504

0,050

Первый

22 4511 0305

22 4511 9105

22 4511 9205

22 4511 9305

22 4511 9405

22 4511 9505

0,060

Первый

22 4511 0306

22 4511 9106

22 4511 9206

22 4511 9306

22 4511 9406

22 4511 9506

0,070

Первый

22 4511 0307

22 4511 9107

22 4511 9207

22 4511 9307

22 4511 9407

22 4511 9507

0,080

Первый

22 4511 0308

22 4511 9108

22 4511 9208

22 4511 9308

22 4511 9408

22 4511 9508

0,100

Первый

22 4511 0309

22 4511 9109

22 4511 9209

22 4511 9309

22 4511 9409

22 4511 9509

0,120

Первый

22 4511 0310

22 4511 9110

22 4511 9210

22 4511 9310

22 4511 9410

22 4511 9510

0,150

Первый

22 4511 0311

22 4511 9111

22 4511 9211

22 4511 9311

22 4511 9411

22 4511 9511

0,200

Первый

22 4511 0312

22 4511 9112

22 4511 9212

22 4511 9312

22 4511 9412

22 4511 9512

0,220

Первый

22 4511 0313

22 4511 9113

22 4511 9213

22 4511 9313

22 4511 9413

22 4511 9513

0,250

Первый

22 4511 0314

22 4511 9114

22 4511 9214

22 4511 9314

22 4511 9414

22 4511 9514

0,300

Первый

22 4511 0315

22 4511 9115

22 4511 9215

22 4511 9315

22 4511 9415

22 4511 9515

0,350

Первый

22 4511 0316

22 4511 9116

22 4511 9216

22 4511 9316

22 4511 9416

22 4511 9516

0,400

Первый

22 4511 0317

22 4511 9117

22 4511 9217

22 4511 9317

22 4511 9417

22 4511 9517

0,500

Первый

22 4511 0318

22 4511 9118

22 4511 9218

22 4511 9318

22 4511 9418

22 4511 9518

0,015

Высший

22 4511 0319

22 4511 9119

22 4511 9219

22 4511 9319

22 4511 9419

22 4511 9519

0,020

Высший

22 4511 0320

22 4511 9120

22 4511 9220

22 4511 9320

22 4511 9420

22 4511 9520

0,030

Высший

22 4511 0321

22 4511 9121

22 4511 9221

22 4511 9321

22 4511 9421

22 4511 9521

0,040

Высший

22 4511 0322

22 4511 9122

22 4511 9222

22 4511 9322

22 4511 9422

22 4511 9522

0,050

Высший

22 4511 0323

22 4511 9123

22 4511 9223

22 4511 9323

22 4511 9423

22 4511 9523

0,060

Высший

22 4511 0324

22 4511 9124

22 4511 &224

22 4511 9324

22 4511 9424

22 4511 9524

0,070

Высший

22 4511 0325

22 4511 9125

22 4511 9225

22 4511 9325

22 4511 9425

22 4511 9525

0,080

Высший

22 4511 0326

22 4511 9126

22 4511 9226

22 4511 9326

22 4511 9426

22 4511 9526

0,100

Высший

22 4511 0327

22 4511 9127

22 4511 9227

22 4511 9327

22 4411 9427

22 4511 9527

0,120

Высший

22 4511 0328

22 4511 9128

22 4511 9228

22 4511 9328

22 4511 9428

22 4511 9528

0,150

Высший

22 4511 0329

22 4511 9129

22 4511 9229

22 4511 9329

22 4511 9429

22 4511 9529

0,200

Высший

22 4511 0330

22 4511 9130

22 4511 9230

22 4511 9330

22 4511 9430

22 4511 9530

0,220

Высший

22 4511 0331

22 4511 9131

22 4511 9231

22 4511 9331

22 4511 9431

22 4511 9531

0,250

Высший

22 4511 0332

22 4511 9132

22 4511 9232

22 4511 9332

22 4511 9432

22 4511 9532

0,300

Высший

22 4511 0333

22 4511 9133

22 4511 9233

22 4511 9333

22 4511 9433

22 4511 9533

0,350

Высший

22 4511 0334

22 4511 9134

22 4511 9234

22 4511 9334

22 4511 9434

22 4511 9534

0,400

Высший

22 4511 0335

22 4511 9135

22 4511 9235

22 4511 9335

22 4511 9435

22 4511 9535

0,500

Высший

22 4511 0336

22 4511 9136

22 4511 9236

22 4511 9336

22 4511 9436

22 4511 9536

Таблица 4

Толщина,

мм

Сорт

Код ОКП для пленки марки СК

Без добавок (базовая марка)

С добавками

Пигмент или краситель (п)

Скользящая (т)

Антистатическая (а)

Модифицирующая (ф)

0,030

Первый

22 4518 0301

22 4518 0401

22 4518 0501

22 4518 0601

22 4518 0701

0,040

Первый

22 4518 0302

22 4518 0402

22 4518 0502

22 4518 0602

22 4518 0702

0,050

Первый

22 4518 0303

22 4518 0403

22 4518 0503

22 4518 0603

22 4518 0703

0,060

Первый

22 4518 0304

22 4518 0404

22 4518 0504

22 4518 0604

22 4518 0704

0,070

Первый

22 4518 0305

22 4518 0405

22 4518 0505

22 4518 0605

22 4518 0705

0,080

Первый

22 4518 0306

22 4518 0406

22 4518 0506

22 4518 0606

22 4518 0706

0,100

Первый

22 4518 0307

22 4518 0407

22 4518 0507

22 4518 0607

22 4518 0707

0,120

Первый

22 4518 0308

22 4518 0408

22 4518 0508

22 4518 0608

22 4518 0708

0,150

Первый

22 4518 0309

22 4518 0409

22 4518 0509

22 4518 0609

22 4518 0709

0,200

Первый

22 4518 0310

22 4518 0410

22 4518 0510

22 4518 0610

22 4518 0710

0,220

Первый

22 4518 0311

22 4518 0411

22 4518 0511

22 4518 0611

22 4518 0711

0,250

Первый

22 4518 0312

22 4518 0412

22 4518 0512

22 4518 0612

22 4518 0712

0,300

Первый

22 4518 0313

22 4518 0413

22 4518 0513

22 4518 0613

22 4518 0713

0,350

Первый

22 4518 0314

22 4518 0414

22 4518 0514

22 4518 0614

22 4518 0714

0,400

Первый

22 4518 0315

22 4518 0415

22 4518 0515

22 4518 0615

22 4518 0715

0,030

Высший

22 4518 0316

22 4518 0416

22 4518 0516

22 4518 0616

22 4518 0716

0,040

Высший

22 4518 0317

22 4518 0417

22 4518 0517

22 4518 0617

22 4518 0717

0,050

Высший

22 4518 0318

22 4518 0418

22 4518 0518

22 4518 0618

22 4518 0718

0,060

Высший

22 4518 0319

22 4518 0419

22 4518 0519

22 4518 0619

22 4518 0719

0,070

Высший

22 4518 0320

22 4518 0420

22 4518 0520

22 4518 0620

22 4518 0720

0,080

Высший

22 4518 0321

22 4518 0421

22 4518 0521

22 4518 0621

22 4518 0721

0,100

Высший

22 4518 0322

22 4518 0422

22 4518 0522

22 4518 0622

22 4518 0722

0,120

Высший

22 4518 0323

22 4518 0423

22 4518 0523

22 4518 0623

22 4518 0723

0,150

Высший

22 4518 0324

22 4518 0424

22 4518 0524

22 4518 0624

22 4518 0724

0,200

Высший

22 4518 0325

22 4518 0425

22 4518 0525

22 4518 0625

22 4518 0725

0,220

Высший

22 4518 0326

22 4518 0426

22 4518 0526

22 4518 0626

22 4518 0726

0,250

Высший

22 4518 0327

22 4518 0427

22 4518 0527

22 4518 0627

22 4518 0727

0,300

Высший

22 4518 0328

22 4518 0428

22 4518 0528

22 4518 0628

22 4518 0728

0,350

Высший

22 4518 0329

22 4518 0429

22 4518 0529

22 4518 0629

22 4518 0729

0,400

Высший

22 4518 0330

22 4518 0430

22 4518 0530

22 4518 0630

22 4518 0730

Таблица 5

Толщина,

мм

Сорт

Код ОКП для пленки марки СТ с добавками

Светостабилизатор (базовая марка)

Свето и термостабилизатор (с)

Пигмент или краситель (п)

Скользящая (т)

Антистатическая (а)

Модифицирующая (ф)

0,030

Первый

22 4518 0801

22 4518 0901

22 4518 1001

22 4518 1101

22 4518 1201

22 4518 1301

0,040

Первый

22 4518 0802

22 4518 0902

22 4518 1002

22 4518 1102

22 4518 1202

22 4518 1302

0,050

Первый

22 4518 0803

22 4518 0903

22 4518 1003

22 4518 1103

22 4518 1203

22 4518 1303

0,060

Первый

22 4518 0804

22 4518 0904

22 4518 1004

22 4518 1104

22 4518 1204

22 4518 1304

0,070

Первый

22 4518 0805

22 4518 0905

22 4518 1005

22 4518 1105

22 4518 1205

22 4518 1305

0,080

Первый

22 4518 0806

22 4518 0906

22 4518 1006

22 4518 1106

22 4518 1206

22 4518 1306

0,100

Первый

22 4518 0807

22 4518 0907

22 4518 1007

22 4518 1107

22 4518 1207

22 4518 1307

0,120

Первый

22 4518 0808

22 4518 0908

22 4518 1008

22 4518 1108

22 4518 1208

22 4518 1308

0,150

Первый

22 4518 0809

22 4518 0909

22 4518 1009

22 4518 1109

22 4518 1209

22 4518 1309

0,200

Первый

22 4518 0810

22 4518 0910

22 4518 1010

22 4518 1110

22 4518 1210

22 4518 1310

0,220

Первый

22 4518 0811

22 4518 0911

22 4518 1011

22 4518 1111

22 4518 1211

22 4518 1311

0,250

Первый

22 4518 0812

22 4518 0912

22 4518 1012

22 4518 1112

22 4518 1212

22 4518 1312

0,300

Первый

22 4518 0813

22 4518 0913

22 4518 1013

22 4518 1113

22 4518 1213

22 4518 1313

0,350

Первый

22 4518 0814

22 4518 0914

22 4518 1014

22 4518 1114

22 4518 1214

22 4518 1314

0,400

Первый

22 4518 0815

22 4518 0915

22 4518 1015

22 4518 1115

22 4518 1215

22 4518 1315

0,030

Высший

22 4518 0816

22 4518 0916

22 4518 1016

22 4518 1116

22 4518 1216

22 4518 1316

0,040

Высший

22 4518 0817

22 4518 0917

22 4518 1017

22 4518 1117

22 4518 1217

22 4518 1317

0,050

Высший

22 4518 0818

22 4518 0918

22 4518 1018

22 4518 1118

22 4518 1218

22 4518 1318

0,060

Высший

22 4518 0819

22 4518 0919

22 4518 1019

22 4518 1119

22 4518 1219

22 4518 1319

0,070

Высший

22 4518 0820

22 4518 0920

22 4518 1020

22 4518 1120

22 4518 1220

22 4518 1320

0,080

Высший

22 4518 0821

22 4518 0921

22 4518 1021

22 4518 1121

22 4518 1221

22 4518 1321

0,100

Высший

22 4518 0822

22 4518 0922

22 4518 1022

22 4518 1122

22 4518 1222

22 4518 1322

0,120

Высший

22 4518 0823

22 4518 0923

22 4518 1023

22 4518 1123

22 4518 1223

22 4518 1323

0,150

Высший

22 4518 0824

22 4518 0924

22 4518 1024

22 4518 1124

22 4518 1224

22 4518 1324

0,200

Высший

22 4518 0825

22 4518 0925

22 4518 1025

22 4518 1125

22 4518 1225

22 4518 1325

0,220

Высший

22 4518 0826

22 4518 0926

22 4518 1026

22 4518 1126

22 4518 1226

22 4518 1326

0,250

Высший

22 4518 0827

22 4518 0927

22 4518 1027

22 4518 1127

22 4518 1227

22 4518 1327

0,300

Высший

22 4518 0828

22 4518 0928

22 4518 1028

22 4518 1128

22 4518 1228

22 4518 1328

0,350

Высший

22 4518 0829

22 4518 0929

22 4518 1029

22 4518 1129

22 4518 1229

22 4518 1329

0,400

Высший

22 4518 0830

22 4518 0930

22 4518 1030

22 4518 1130

22 4518 1230

22 4518 1330

Таблица 6

Толщина, мм

Сорт

Код ОКП для пленки с добавками

Марка В1

Марка В1

Стабилизатор (базовая марка)

Модифицирующая (ф)

Стабилизатор (базовая марка)

Модифицирующая (ф)

0,200

Первый

22 4511 9601

22 4511 9701

22 4511 9801

22 4511 9901

0,250

Первый

22 4511 9602

22 1511 9702

22 4511 9802

22 4511 9902

0,300

Первый

22 4511 9603

22 4511 9703

22 4511 9803

22 4511 9903

0350

Первый

22 4511 9604

22 4511 9704

22 4511 9804

22 4511 9904

0,400

Первый

22 4511 9605

22 4511 9705

22 4511 9805

22 4511 9905

0,200

Высший

22 4511 9606

22 4511 9706

22 4511 9806

22 4511 9906

0,250

Высший

22 4511 9607

22 4511 9707

22 4511 9807

22 4511 9907

0,300

Высший

22 4511 9608

22 4511 9708

22 4511 9808

22 4511 9908

0,350

Высший

22 4511 9609

22 4511 9709

22 4511 9809

22 4511 9909

0,400

Высший

22 4511 9610

22 4511 9710

22 4511 9810

22 4511 9910

Таблица 7

Толщина, мм

Сорт

Коя ОКП для пленки марки СМ с добавками

Стабилизатор (базовая марка)

Модифицирующая (Ф)

0,060

Первый

22 4518 1401

22 4518 1501

0,070

Первый

22 4518 1402

22 4518 1502

0,080

Первый

22 4518 1403

22 4518 1503

0,100

Первый

22 4518 1404

22 4518 1504

0,120

Первый

22 4518 1405

22 4518 1505

0,150

Первый

22 4518 1406

22 4518 1506

0,200

Первый

22 4518 1407

22 4518 1507

0,220

Первый

22 4518 1408

22 4518 1508

0,060

Высший

22 4518 1409

22 4518 1509

0,070

Высший

22 4518 1410

22 4518 1510

0,080

Высший

22 4518 1411

22 4518 1511

0,100

Высший

22 4518 1412

22 4518 1512

0,120

Высший

22 4518 1413

22 4518 1513

0,150

Высший

22 4518 1414

22 4518 1514

0,200

Высший

22 4518 1415

22 4518 1515

0,220

Высший

22 4518 1416

22 4518 1516

Таблица 8

Толщина, мм

Сорт

Код ОКП для пленки марки СИК с добавками

Стабилизатор (базовая марка)

0,100

Первый

22 4518 1601

0,120

Первый

22 4518 1602

0,150

Первый

22 4518 1603

0,180

Первый

22 4518 1604

0,200

Первый

22 4518 1605

0,220

Первый

22 4518 1606

0,250

Первый

22 4518 1607

0,100

Высший

22 4518 1608

0,120

Высший

22 4518 1609

0,150

Высший

22 4518 1610

0,180

Высший

22 4518 1611

0,200

Высший

22 4518 1612

0,220

Высший

22 4518 1613

0,250

Высший

22 4518 1614

ПРИЛОЖЕНИЕ 2а

Обязательное

Термины и определения

Термин

Определение

Трещина

Дефект, характеризующийся локальным разделением пленки

Запрессованная складка

Дефект в виде складки, не расплавляющейся при приложении ручного усилия

Разрыв

Дефект, характеризующийся разделением пленки на части

Отверстие

Дефект, представляющий собой сквозную полость в пленке

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Таблица показателей полиэтиленовой пленки

Наименование показателя

Норма

1. Плотность при 20 °С, г/см3

919-929

2. Температура плавления, °С

108-112

3. Температура начала деформации (под действием собственной массы), °С

90-100

4. Температура морозостойкости, °С

Минус 70

5. Рабочий интервал температур, °С

От минус 60 до плюс 80

6. Модуль упругости при растяжении, МПа (кгс/см2)

147-294 (1500-3000)

7. Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2)

8,8-11,9 (90-120)

8. Линейная усадка при 100 °С, %

Менее 3

9. Сопротивление раздиру, Н/см (кгс/см)

6950-8900 (70-90)

10. Газопроницаемость, м2·Па-1·с-1

азот

3·10-14-1·10-13

кислород

8·10-14-5·10-13

углекислый газ

3·10-13-2·10-12

водород

2·10-13-1·10-12

11. Паропроницаемость, г/м2·24 ч

0,5-30

12. Водопоглощение за 24 ч при 20 °С, %

0,01

13. Диэлектрическая проницаемость при 106 Гц и 20 °С

2,2

14. Тангенс угла диэлектрических потерь при 106 Гц и 20 °С

0,0003

15. Удельное объемное электрическое сопротивление при 20 °С, Ом·см

1·10-18-1·10-19

16. Электрическая прочность, кВ/мм, не менее:

при переменном токе при частоте 50 Гц и 20 °С

200

при постоянном токе при 20 °С

300

17. Коэффициент интегрального светопропускания, %, не менее:

для пленок толщиной:

0,02-0,1 мм

92

Св. 0,10 до 0,20 мм

90

» 0,20 » 0,35 мм

88

» 0,35 » 0,50 мм

84

18. Химстойкость

Стойка к действию кислот (за исключением концентрированной азотной и серной) и щелочей различной концентрации, нерастворима в органических растворителях (частично набухает в ароматических и хлорированных углеводородах)

(Измененная редакция, Изм. № 4)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

ТАБЛИЦА
проницаемости полиэтиленовой пленки марок СТ, СИК и СМ
в различных областях спектра

Наименование области спектра

Норма. %, для марки

СТ

сик

СМ

1. Инфракрасная или тепловая с длиной волны 5-15 нм

70

25

-

2. Фотосинтетически активная радиация с длиной волны 380-710 нм

90

85

0

3. Ультрафиолетовая с длиной волны:

320-100 нм

70

60

0

290-330 нм

15

10

0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справочное

ТАБЛИЦА
расчетной массы 1 м2 полиэтиленовой пленки

Номинальная толщина, мм

Масса 1 м2 пленки, г

Количество м2 в 1 кг пленки

Номинальная толщина пленки, мм

Масса 1 м2 пленки, г

Количество м2 в 1 кг пленки

0,015

13,80

72,5

0,260

239,2

1,2

0,020

18,40

54,3

0,270

248,4

4,0

0,025

23,0

43,5

0,280

257,6

3,9

0,030

27,6

36,2

0,290

266,8

3,7

0,040

36,8

27,2

0,300

276,0

3,6

0,050

46,0

21,7

0,310

285,2

3,5

0,060

55,2

18,1

0,320

294,4

3,4

0,070

64,4

15,5

0,330

303,6

3,3

0,080

73,6

13,6

0,340

312,8

3,2

0,090

82,8

12,1

0,350

322,0

3,1

0,100

92,0

10,9

0,360

331,2

3,0

0,110

101,2

9,9

0,370

340,4

2,9

0,120

110,4

9,1

0,380

349,6

2,9

0,130

119,6

8,4

0,390

358,8

2,8

0,140

128,8

7,8

0,400

368,0

2,7

0,150

138,0

7,2

0,410

377,2

2,6

0,160

147,2

6,8

0,420

386,4

2,6

0,170

156,4

6,4

0,430

395,6

2,5

0,180

165,6

6,0

0,440

404,8

2,5

0,190

174,8

1,7

0,450

414,0

2,4

0,200

184,0

5,4

0,460

423,2

2,4

0,210

193,2

5,2

0,470

432,4

2,3

0,220

202,4

4,9

0,480

441,6

2,3

0,230

211,6

4,7

0,490

450,8

2,2

0,240

220,8

4,5

0,500

460,0

2,2

0,250

230,0

4,3

Примечания:

1. Расчет проведен для пленки из полиэтилена плотностью 0,920 г/см3.

2. Расчетная масса приведена без учета предельного отклонения по толщине.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности.

ИСПОЛНИТЕЛИ

Г.А. Попов, Э.П. Донцова, Т.Г. Ицкова, В.И. Свиридов, С.Г. Баркалая

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного Комитета СССР по стандартам от 2 июня 1982г. № 2253

3. ВЗАМЕН ГОСТ 10354-73

4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ-5 лет

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта, подпункта

ГОСТ 12.1.004-85

3.4

ГОСТ 12.1.005-76

3.2

ГОСТ 12.1.007-76

3.2

ГОСТ 12.3.003-86

3.4

ГОСТ 427-75

5.3

ГОСТ 6433.1-71

5.8

ГОСТ 6433.2-71

5.8

ГОСТ 6709-72

5.10

ГОСТ 6933-81

5.2

ГОСТ 8273-75

6.1

ГОСТ 10593-74

5.2

ГОСТ 11007-66

5.2

ГОСТ 11098-75

5.2

ГОСТ 14192-77

6.3

ГОСТ 14236-81

5.6

ГОСТ 15846-79

6.4

ГОСТ 16337-77

1.5

ГОСТ 17035-86

5.2

ГОСТ 18477-79

6.4

ГОСТ 21929-76

6.4

ГОСТ 22648-77

5.9

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ продлен до 01.07.93, в части первой категории качества-до 01.01.90 Постановлением Госстандарта СССР от 25.11.87 № 4255.

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1988г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1986г., ноябре 1987г., Пост. № 4252 (ИУС 5-86. 2-88).

| |